457 



meinde hat ihre Ziegelhütte. Das Material für die Ziegel liefern 

 die tertiären und diluvialen Lehmablagerungen auf den breiten 

 Flächen der Lettenkohle, des Jura und der Molasse. Der Lehm 

 kann allerdings zu den besseren Varietäten des Ziegelthons nicht 

 gerechnet werden , ist jedoch bei richtiger Behandlung ganz 

 brauchbar. Den meisten Nachtheil verursacht der Kalkgehalt, 

 welcher beim Brennen durch Entwickelung der Kohlensäure die 

 Ziegel aus einander treibt, die Verglasung befördert und in den 

 schon gebrannten Ziegeln aus der Luft Wasser anzieht. Gut ist 

 es, den Lehm im Herbste zu graben und den Winter hindurch 

 unter freiem Himmel liegen zu lassen. Der kohlensaure Kalk 

 zersetzt dann den stets beigemengten Eisenvitriol, wodurch Gyps 

 und Eisenoxydhydrat entstehen , die nicht merklich nachtheilig 

 sind. Im Uebrigen wird der im Freien überwinterte Lehm mehr 

 aufgelockert und dadurch plastischer und brauchbarer. Die grösste 

 Vorsicht ist beim Brennen nöthig, damit die Ziegel der Vergla- 

 sung so nahe wie möglich gebracht werden, ohne dass die Ver- 

 glasung wirklich eintritt. Die verglasten Ziegel können den 

 Temperaturwechsel nicht ertragen , die zu schwach gebrannten 

 Ziegel saugen das Wasser ein und zerfrieren im Winter. Ge- 

 stattet der Kalkgehalt nur schwaches Brennen , so müssen die 

 Ziegel mit Glasur versehen werden. 



Ueber den Betrieb und die ökonomischen Verhältnisse der 

 Ziegelbrennereien in den HohenzoUernschen Landen mögen nach- 

 stehende Notizen einige Auskunft geben. 



Ziegelbrennerei des Werkmeisters Kirn zu 

 Kloster Wald. 



Der Ziegelofen hat 24 Fuss Höhe, 6 Fuss lichte Weite 

 und 12 Fuss lichte Länge. Das Schürloch ist 15 Zoll breit und 

 3 Fuss 5 Zoll hoch. Die 1 Fuss starke Brandmauer besteht 

 aus Backsteinen , die 3 Fuss starke Eauchmauer aus Nageltlue 

 von Tautelbronn. 



Vorbereitung des Thons, Formen und Trocknen 

 der Ziegel. Nachdem der Thon j bis i Tag in Wasser ge- 

 standen, so dass alle Theile vom Wasser gehörig durchdrungen 

 sind, wird er auf der Brücke mit der breiten Haue durchschro- 

 ten, dann zum Formen auf die Werkbank gebracht. Die geform- 

 ten Ziegel kommen auf die Trockengestelle. Die Dachziegel 



